セメントは,粉末及び液から成るか,又は水と練和したときに硬化する粉末から成るものとし,製造業者が指定する方法で練和したとき,速やかに硬化しなければならない。練和したセメントは,製造業者が指定する方法で使用したとき,口くう(腔)内組織及び歯髄に長期にわたり為害作用があってはならない。日間浸した後,水中で自然光によって観察したとき,製造業者が供給する色調見本に適合しなければならない。とおりでなければならない。C0.70は,黒い背景上の標本による光の反射と,反射率70%の白い背景上の標本の光反射との間の比率である。材料は,次のとおりとする。(1)液は,ポリカルボン酸水溶液を主成分とし,透明で沈殿物又は析出物を認めてはならない。明らかなゲル状の徴候を示してはならない。(2)粉末は,アルミノシリケートガラスを主成分とし,均一できょう(夾)雑物がなく,顔料を含むときは均一に分散されていなければならない。(3)セメントは,製造業者が指定する方法で練和したとき,ガスを発生したり,不均一になってはならない。(4)セメントは,充てん又は装着したとき,歯の組織を着色してはならない。%の均一な環境で行う。試験片を作製する場合,練和方法,粉液比などは製造業者が指定する方法で行う。精度をもつ測定器を用いて測定し,セメントを挟まないときのガラス板の厚さとの差を求める。単位で表し,被膜厚さとする。規定した方法で練和したセメントを満たして,表面を平らにする。験片の面に静かに落とす。験片に針跡を残さなくなったときを練和開始から起算して硬化時間とする。秒単位で表し,セメントの硬化時間とする。圧縮強さ試験は,次のとおりとする。規定した方法で練和したセメントを入れる。圧して過量のセメントを押し出す。95∼100%の恒温器中に移す。分経過したとき,試験片を型から取り出し,必要があれば試験片の両端面を軸に直角で平らに仕上げて,37±1°Cの蒸留水中に入れる。時間経過したとき,蒸留水中から取り出し,圧縮強さ試験を行う。速さで加圧し,試験片が破砕したときの荷重を測定する。以上のときは,再試験を行うものとする。崩壊率試験は,次のとおりとする。規定した方法で練和したセメントを満たす。個の試験片に質量既知の適切な長さの耐酸性のある細線を挿入する。95∼100%の恒温器中に移す。共栓ガラス瓶に入れて栓をし,ひょう量する。(5)この質量と瓶及び細線の合計質量との差を求め,試験片の質量とする。(7)試験片を瓶から取り出す。以下になるまで乾燥させる。(9)次に,デシケータの中に入れて放冷した後,瓶をひょう量する。0.1%の単位で表す。不透明度試験は,次のとおりとする。規定した方法で練和したセメントを満たす。95∼100%の恒温器中に移す。個の間に試験片を置き,白と黒のしま(縞)模様になった背景下で試験片の不透明度を比較する。しま模様の背景は蒸留水の薄膜で覆う。枚の標準オパールガラス若しくは同等品の中間,又はこれと同等のときは合格とする。作法によって試験を行う。分間遠心分離した後,ピペットで液を採取して原子吸光法で鉛の含有量を測定する。製品の呼び方は,製品名称及び種類による。セメントの包装には,次の事項を表示しなければならない。セメントには,次の事項を記載した説明書を添付しなければならない。1993参考この参考は,本体の規定に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。40.ヒ素試験法ヒ素試験法は,薬品中に混在するヒ素の限度試験である。(As2O3)の量として表す。